38 



Hornstein schweben den, einzelnen radialen Nadel- Gruppen ergab. Bei 

 dieser Erklärung, nach welcher der Hornstein als Cement einer 

 breccienartigen Bildung erscheint, ist wohl die combinirte Gestalt der 

 Kugelfragmente des Mispickel auffallend, da man diese eher in den 

 einfachen Schalen und kegelartigen Formen voraussetzen möchte. 



Die Analyse des Mispickel erwies eine sehr unreine Substanz. 

 Herr Em. Bořický fand in 1.061 Gramm des Minerals, dessen spec. 

 Gew. = 4.94, 





(A) 



(B) 



(CD 



Schwefel . . 



. 15.29 . 



. 16.89 . 



. 19.63 



Arsenik . . 



. 42.06 . 



. 46.46 . 



. 46.01 



Eisen . . . 



. 33.18 . 



. 36.65 . 



. 34.36 



Blei . . . 



. 0.62 



100.00 



100.00 



Kieselsäure . 



. 6.10 







Thonerde 



. 2.32 







99.57 



Ausser den unter (A) genannten Bestandtheilen wurden noch 

 Spuren von Wismuth, Kupfer, Antimon, Mangan und von alkalischen 

 Erden erhalten. Eine Beimengung von Bournonit ist sehr wahrschein- 

 lich, da derselbe unmittelbar an die analysirte Partie angrenzte. Die 

 Colonne (B) enthält die Procente der wesentlichen Bestandtheile, und 

 (C) die nach der Formel Fe As 4- Fe S 2 berechnete Zusammen- 

 setzung. 



An scheinbar reinen Stückchen wurde durch drei Wägungen das 

 spec. Gew. s= 4.97 bestimmt; zwei andere Proben, durch längere 

 Zeit mit Flusswasserstoff-Säure behandelt, ergaben 5.35 als spec. Gew. 

 und wäre dieses nach weiter fortgesetzter Lösung des beigemengten 

 Quarzes noch höher zu erwarten gewesen. — 



Ebenfalls im Hornstein zuweilen dicht neben dem Mispickel er- 

 scheint auch Bournonit in wenig ausgedehnten Partien, die so- 

 gleich durch ihre dunkle stahlgraue Farbe, lebhaften Glanz, und dichte 

 Masse mit Andeutungen von Spaltbarkeit, bemerkbar werden. Nur an 

 einer Stelle fand ich mehrere Einschlüsse mit sechsseitig-rhombi- 

 schen Umrissen, welche Durchschnitten von eingewachsenen Bourno- 

 nit-Krystallen entsprechen. Die Dichte derselben ergab sich = 5.66. — 



Löllingit und Mispickel findet man häufig in verschiedenen Sta- 

 dien der Zersetzung, die sich durch Verlust der Cohärenz und des 

 Glanzes und Uebergang der grauen Farbe in Braun kundgibt; dabei 

 blieb die Textur der Aggregate stellenweise mehr weniger erhalten, 



